Einzelne Mineralien. 



209 



bei der Temperatur des Flaminenbogens stabile Form des Kohlenstoffes. 

 Erhitzt man in Kohlenpulver eingebetteten Diamant im Knallgasgebläse 

 auf 2000° C, dann überzieht er sich manchmal mit einer fest adhärirenden 

 schwarzen Schicht, die in Salpetersäure und chlorsaurem Kali langsam 

 verschwindet ; Graphit entsteht auf diese Weise nicht. Auch wenn Diamant 

 verbrannt wird, bildet sich im Moment des Beginns der Verbrennung eine 

 schwarze Schicht. G. Rose's wichtige einschlägige Arbeiten kennt der 

 Verf. offenbar nicht, wenigstens citirt er nur französische Autoren. Be- 

 züglich des Bor und Silicium siehe die Abhandlung. Max Bauer. 



Henri Moissan: Nouvelles experiences sur la repro- 

 duction du diamant. (Bull. soc. chim. Paris. [3.] 11, 12. No. 16, 17. 

 5. Sept. 1894. p. 840—845. Mit 3 Abbildungen im Text.) 



Der Verf. hat seine bekannten Arbeiten über die künstliche Dar- 

 stellung des Diamants (C. r. 116. 1893. p. 218) fortgesetzt , die darauf 

 beruhen, dass in im elektrischen Ofen bei ca. 3500° mit Kohlenstoff ge- 

 sättigtes Eisen oder Silber bei der raschen Abkühlung zwischen dem er- 

 starrten Kern und dem noch flüssigen Innern der Kohlenstoff in Form von 

 Diamant ausgeschieden wird. Der Verf. hat sich überzeugt, dass in 

 Wismuth unter den gleichen Umständen kein Diamant entsteht. Auch 

 hat er die Erfahrung gemacht , dass sich bei Anwendung einer grösseren 

 Menge Eisen keine grössere Menge Diamanten bildet, als bei den bisher 

 benützten kleinen. Da der Verf. der Easchheit der Abkühlung grossen 

 Einfluss auf den Process zuschrieb, so suchte er diese zu erhöhen dadurch, 

 dass er das mit Kohlenstoff gesättigte geschmolzene Eisen in ein in einen 

 Haufen Eisenfeilspähne eingegrabenes Loch hineingoss und mit demselben 

 Material bedeckte. Auch dabei bildeten sich Diamanten, aber selten in 

 Krystallen, sondern von rundlicher Form meist mit zahlreichen kleinen 

 schwarzen Einschlüssen. 



Auch durch Eintauchen des das Eisen enthaltenden Tiegels in ge- 

 schmolzenes Zinn wurde die Abkühlung bewirkt; dies gab aber kein 

 günstiges Resultat, da sich Eisen und Zinn legirten. Im geschmolzenen 

 Blei stieg das Eisen seines geringeren specifischen Gewichtes wegen an 

 die Oberfläche und bildete kleine Kugeln bis zu 1 und 2 cm Durchmesser 

 herab. Diese enthielten verhältnissmässig mehr Diamant als das im Wasser 

 abgekühlte Eisen und die Kryställchen waren vollkommen durchsichtig. 

 Eines derselben war ^ mm gross ; es zersprang nach seiner Abkühlung von 

 selber in drei Stücke, ähnlich wie die bekannten Diamanten vom Kap. 

 Nach Bouchardat hat eines der Kryställchen sehr deutlich die Form des 

 Hexakistetraeders , auch sonst stimmen ihre Eigenschaften mit denen der 

 natürlichen Krystalle des Diamants überein. 



Bei Wiederholung der Versuche mit Silber wurden nur schwarze 

 Diamanten erhalten. 



Bei der Verbrennung von 6 mg hat Moissan früher 23 mg Kohlen- 

 säure erhalten, bei einem erneuten Versuche wurden 0,0155 g Diamanten 

 N. Jahrbuch f. Mineralogie etc. 1896. Bd. I. 



